( 823 ) 



rure, de bromure ou d'iodure de chrome sur l'amalgame de sodium, un 

 amalgame liquide à très faible teneur en chrome. 



» L'action de l'amalgame de sodium sur les sels de chrome ne donnant 

 pas de bons résultats, j'ai cherché à obtenir l'amalgame de chrome par la 

 méthode électrolytique qu'on n'avait pas encore em[)loyée dans ce cas. 



» Lorsqu'on électrolyse, sans précautions particulières, une solution 

 pure de chlorure chromique avec une électrode négative de mercure et 

 une électrode positive de platine, en général, le mercure ne renferme que 

 des traces de chrome, et il se forme, dans la liqueur, une poudre brun 

 noir dont la formule, suivant Bunsen ('), est comprise entre Cr'O' et 

 0^0°, et sur la composition de laquelle je compte revenir. 



» Pour obtenir de grandes quantités d'amalgame de chrome, j'ai trouvé 

 qu'il fallait éiectrolyser une liqueur contenant i6o^'' de chlorure chromique 

 cristallisé, lOQi^'' d'acide chlorhydrique concentré et 7^0^' d'eau et employer 

 une densité absolue de courant suffisamment élevée. 



» En opérant dans une cloche à douille contenant du mercure pur et la solution 

 précédente, j'ai pu préparer, en peu de temps, avec un courant de 22 ampères et une 

 surface mercurielle de 8'^"i,o5, c'est-à-dire avec une densité absolue de 0,278, plus 

 de i''6,5oo d'amalgame de chrome solide. Lorsque la densité du courant est trop 

 faible, il ne se produit pas d'amalgame, comme je l'ai constaté dans un cas où cette 

 densité n'était que de 0,028. 



» Lorsqu'on a obtenu une quantité suffisante d'amalgame solide, on décante la so- 

 lution et on lave rapidement le produit à l'eau froide; on le dessèche ensuite dans du 

 papier à filtrer, puis on le comprime dans une peau de chamois. Le mercure qui 

 s'échappe ne contient sensiblement plus de chrome, à peine o,o3 pour 100 d'après mes 

 expériences. 



» Pour analyser l'amalgame de chrome, obtenu par compression dans la peau de 

 chamois, on le chauffe avec précaution au rouge dans un courant d'oxygène. Le 

 résidu étant formé, malgré une chauffe prolongée, d'un mélange de sesquioxyde de 

 chrome et d'oxyde salin à proportions variables, sa teneur en chrome fut déterminée 

 par la méthode de Storer (^). L'analyse, faite sur deux échantillons différents, con- 

 duit à la formule Hg'Cr. 



» L'amalgame Hg^Cr, obtenu comme nous venons de le dire, comprimé pendant 

 quelques minutes dans des doubles de papier à filtrer, à une pression de 20o''s par 

 centimètre carré, perd du mercure et donne un nouvel amalgame de composition 

 constante répondant à la formule HgCr; c'est ce qu'ont montré les analyses de quatre 

 échantillons différents. 



(') Pogg. Ann., t. XCI. p. 619. 



{■') Proc. of the Anieric. Àcad. oj Arts and Sciences, t. \'l, p. 338. 



